290 



unserer Abb. 2f Tafel LXXVIII, sowie die Spirale an dem Knieband Abb. 34,2a 

 Tafel LXXVII gewählt worden. 



Eine regelrechte Drahtherstellung durch Ziehen war späterer Zeit vorbehalten. 

 Als ältestes Stück, das diese Technik als möglich erscheinen läßt, konnte ein 

 3,89 m langes Drahtseil von Bronze aus Pompej im Nationalmuseum zu Neapel 

 ermittelt werden. Es ist 10 mm dick und besteht aus zwei „Zöpfen" von je 

 10 einzelnen Drähten, die je 0,9 mm dick sind. Sie sind sehr biegsam, an der 

 Oberfläche vollkommen glatt und von gleichmäßiger Stärke. Die tatsächliche 

 Untersuchung auch nur eines Teilchens dieses Stückes ließ sich leider nicht 

 erreichen. Die nachfolgenden ersten Jahrhunderte christlicher Zeitrechnung 

 brachten dann das Ziehen von Eisendraht, insbesondere bei den vielbegehrten 

 Ringelpanzerhemden, in allgemeine Aufnahme. 



Bei allen drahtähnlichen Stücken vor jenem Zeitraum, 79 n. Chr., kommt 

 die dem „Draht" eigene Herstellung nicht in Betracht, also auch nicht bei 

 den Sachen aus unserer Sammlung. Bei ihnen ist als wesenlichste Technik 

 an ein Schmieden zu denken. Bei der erstaunlichen Geschicklichkeit und Be- 

 herrschung des Stoffes, die die Alten hinsichtlich der Gießereitechnik auf- 

 weisen, wird man, soweit ein Vergießen überhaupt in Frage kam, selbstver- 

 ständHch den Gußrohling dem beabsichtigten Fertigprodukte weitgehendst an- 

 gepaßt haben, um die Schmiedearbeit abzukürzen. An ein Gießen fertiger 

 Drähte kann aber wohl kaum gedacht werden, vor allem dann nicht, wenn 

 ein gewisser Querschnitt unterschritten wurde. 



„Die gegossenen Rohlinge wurden wie jeder andere Gegenstand warm aus- 

 geschmiedet, wobei eine gewisse Rundung nicht eben schwer zu geben war. 

 Bei Unterschreitung eines gewissen Querschnittes schmiedete man, wie ich 

 das durch meine Untersuchungen nachweisen konnte, kalt weiter, wobei Glüh- 

 operationen eingeschaltet wurden, wenn die Kaltbearbeitung hemmende Sprö- 

 digkeit hervorgerufen hatte. Eine letzte, auf gleichmäßige Rundung und blanke 

 Oberfläche gerichtete Überarbeitung kann man sich durch Schaben mit harten 

 Steinen, Rollen zwischen flachen Steinen, Scheuern mit Sand und ähnliches 

 als gut ausführbar und gute Ergebnisse zeitigend vorstellen. Mit der in jener 

 Zeit anzunehmenden Muße, Ausdauer und Geschicklichkeit konnte es so ge- 

 lingen, selbst einige Meter lange Drähte herzustellen, wie sie meiner obigen 

 Festlegung also vollauf genügen würden." 



Bei Eisen gestaltete sich der Herstellungsweg etwas schwieriger, da ge- 

 gossenes Ausgangsmaterial nicht in Frage kam. Schmiedeeisen „wurde in Form 

 einer teigigen, durchaus formlosen Luppe dem Schmelzprozeß entnommen". 

 Die „nahe Anpassung" mit Hilfe der Gießtechnik fiel also fort; von Anbeginn 

 an kam bei einer auf Eisendraht gerichteten Hersteilung nur ein Schmieden 

 in Frage, das durchaus möglich war, wenn sich auch die Arbeit außerordent- 

 lich langwierig nicht nur infolge der nicht abkürzbaren Schmiedearbeit, son- 

 dern auch deshalb gestaltete, weil Eisen schneller wie Edel- und Halbedel- 

 metalle nach Kaltbearbeitung spröde wird und häufiger zu glühen war. 



